— 218 — 



2) Azione della tintura di jodio e del clorojodnro di zinco. — 



I cotoni mercerizzati della Ditta A trattati colla tintura di jodio as- 

 sumono una tinta giallo-paglierina. Alla periferia della macchia pro- 

 dotta dal jodio il colore tende all'olivaceo. Lo stesso dicasi pei cotoni 

 della Ditta B colla differenza però che l'orlo della macchia è più mar- 

 catamente olivaceo, in specie nel cotone N. 3. 



Il clorojodnio di zinco provoca in tutti quanti i cotoni greggi (N. 1 , 

 2, 3), una intensa colorazione bleu nerastra sopra uno dei lati della 

 puzza di tela, mentre sul lato opposto sviluppa una tinta assai più pal- 

 lida e piuttosto tendente al rossastro violetto. La differenza di colora- 

 zione riesce chiarita qualora si consideri che uno dei sistemi dei fa- 

 scetti componenti la pezza presentasi, come sopra è stato detto, im- 

 pregnato d'amido. 



Ne: cotoni mercerizzati, i quali sono stati liberati dall'amido, il 

 Clorojoduro impartisce una colorazione rossastra bruna che poi dopo 

 un po' di tempo scompare quasi del tutto (cotoni della Ditta A) op- 

 pure una tinta tendente più al bleuastro-azzurro piuttosto resistente 

 (cotoni della Ditta B), il che dimostra come l' idratazione della fibra 

 abbia raggiunto un grado più elevato nei cotoni della Ditta A. 



3) Esame in balsamo. — I cotoni mercerizzati 1, 2 e 3 della 

 Ditta B inclusi in balsamo, sul vetrino portaoggetti, si presentano più 

 trasparenti (translucidi) delle corrispondenti pezze della Ditta A. La 

 trasparenza va però degradando dal N. 1 al 3. Intanto è duopo notare 

 che il N. 3 della Ditta B è molto più trasparente di quello corrispon- 

 dente della Ditta A. 



Gli stessi cotoni, allo stato greggio, inclusi in balsamo si contrad- 

 distinguono per una spiccata opacità in confronto di quelli merce- 

 rizzati. 



4) Esame microscopico. — L'osservazione microscopica ci dà la 

 spiegazione dei fenomeni ricordati al § 3 poiché dimostra che gli stessi 

 sono dovuti unicamente alla maggiore o minore quantità d'aria conte- 

 nuta nei peli di cotone. 



Sotto questo punto di vista giova intanto innanzi tutto ricordare 

 che la mercerizzazione accompagnata dalla sola trazione, o da compres- 

 sione e trazione ad un tempo, produce l'espulsione dell'aria solo da 

 alcuni fra i sistemi di fibre che compongono la trama del tessuto. 



L'allontanamento dell'aria dalle cavità cellulari è più o meno ac- 

 centuato nei differenti cotoni. Quelli segnati col N. 1 si presentano 

 assai poveri d'aria e questa aumenta nel N. 2 per raggiungere il mas- 

 simo nel N. 3, ma intanto, fenomeno importantissimo, tutti quanti i co- 

 toni della Ditta B sono relativamente più poveri d'aria dei corrispon- 

 denti della Ditta A. 



